SÉANCE DU 12 JANVIER tgoS. g3 



supérieure à 900°, on observe que la courbe de dilatation présente une variation 

 brusque correspondant à une contraction, à une température voisine de 3oo". Sur un 

 acier contenant o,64 pour 100 de carbone, trempé à l'eau à 925°, la contraction com- 

 mence à 250"; la courbe reprend son allure normale à 35o°. La contraction observée 

 est de 0,1 pour 100. Sur un acier contenant 0,98 pour 100 de carbone trempé à 925", 

 à l'eau froide, la contraction commence à Soc" ; elle est terminée à 36o°. La contrac- 

 tion observée est de 0,12 pour 100. 



» Rappelons que la trempe produit une plus forte augmentation de la résistance 

 mécanique d'un métal quand elle est effectuée à une température légèrement supé- 

 rieure au point critique de 700" qu'à une température notablement plus élevée. 



» 3° Enfin, quand on considère les aciers à teneur en carbone élevée (plus de 

 1 pour loo), on constate encore que la trempe à l'huile à une température quelconque ou 

 la trempe à l'eau à une température inférieure à 900° ne modifient pas sensiblement 

 le coefficient de dilatation, mais qu'une trempe à l'eau froide faite sur petits barreaux 

 après chauffage à une température supérieure à 900° fait apparaître dans la courbe 

 de dilatation deux contractions brusques à des températures voisines de i5o° et Soo". 

 Ainsi, sur un acier contenant 1 ,20 de carbone, trempé sous forme de petit barreau, 

 à l'eau froide, à 925°, on observe la première contraction de i25° à 170°, la deuxième 

 de 3io° à 35o°. L'amplitude de la première contraction (125° à 170°) est de 

 0,06 pour loo; l'amplitude de la seconde (3io° à 35o°) est de o, n pour 100. Enfin 

 on retrouve à 700° environ la contraction ordinaire correspondant au point cri- 

 tique a,. 



» Si, au lieu de tremper directement des petits barreaux, on découpe les échantil- 

 lons nécessaires aux essais de dilatation dans des blocs préalablement trempés, on 

 obtient les mêmes résultats que par une trempe à l'huile sur petits échantillons, c'est- 

 à-dire qu'on n'observe pas les contractions du recuit. Les transformations qui leur 

 correspondent ne se produisent donc que si on trempe avec une grande vitesse de 

 refroidissement et en partant d'une température supérieure à 900°. 



» La production des contractions par recuit dans l'acier trempé a été 

 signalée déjà par M. Svedelins, qui ne semble pas avoir observé l'influence 

 de la température de trempe et de la nature du bain de trempe. M. Sve- 

 delins a trouvé également que le coefficient de dilatation de l'acier trempé 

 est considérablement plus petit que celai de l'acier recuit ; nos expériences 

 ne montrent pas une variation aussi grande, ainsi que cela ressort du 

 tableau suivant : 



Coefficient de dilatation entre 0° et 100» 



Numéro Teneurs après trempe à l'eau, 



de l'acier. en carbone. après recuit. à gaS. 



5 0,64 ii,o5xio-^ ii,i5xio-* 



6 0,93 II , i5 II ,o5 



8 1 ,5o II ,i5 10,00 



» Ces résultats, dont nous n'avons pas encore poussé plus loin l'inter- 



C. R., 1903, I" Semestre. (T. GXXXVI, N' 2.) ï3 



